CELEX: 32012R0286
Language: mt
Date: 2012-01-27 00:00:00
Title: Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 286/2012 tas- 27 ta’ Jannar 2012 li jemenda l-Anness I biex jinkludi isem ġdid ta’ fibra tat-tessuti, u bl-għan li jiġu adattati għall-progress tekniku l-Annessi VIII u IX tar-Regolament (UE) Nru 1007/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ismijiet ta’ fibri ta’ tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati tal-kompożizzjoni tal-fibri ta’ prodotti tat-tessuti  Test b’relevanza għaż-ŻEE

31.3.2012   
               
               
                  MT
               
               
                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
               
               
                  L 95/1
               
            REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 286/2012
      tas-27 ta’ Jannar 2012
      li jemenda l-Anness I biex jinkludi isem ġdid ta’ fibra tat-tessuti, u bl-għan li jiġu adattati għall-progress tekniku l-Annessi VIII u IX tar-Regolament (UE) Nru 1007/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ismijiet ta’ fibri ta’ tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati tal-kompożizzjoni tal-fibri ta’ prodotti tat-tessuti
      (Test b’relevanza għaż-ŻEE)
      IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
      Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
      Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar l-ismijiet ta’ fibri ta’ tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati tal-kompożizzjoni tal-fibri ta’ prodotti tat-tessut u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE u d-Direttivi 96/73/KE u 2008/121/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 21 tiegħu,
      Billi:
      
                  (1)
               
               
                  Ir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 jistabbilixxi r-regoli dwar l-ittikkettjar jew l-immarkar tal-prodotti fir-rigward tal-kontenut tagħhom ta’ fibri tessili, biex b’hekk ikun żgurat li l-interessi tal-konsumatur ikunu mħarsa. Il-prodotti tat-tessuti jistgħu jinstabu fis-suq fl-Unjoni biss jekk ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament.
               
            
                  (2)
               
               
                  Ir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 jirrikjedi li l-ittikkettjar jindika l-kompożizzjoni tal-fibra tal-prodotti tat-tessuti, b’verifiki li janalizzaw il-konformità ta’ dawn il-prodotti bl-indikazzjonijiet mogħtija fuq it-tabella.
               
            
                  (3)
               
               
                  Huwa meħtieġ, bl-għan li jiġi adattat ir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 għall-progress tekniku, li l-fibra polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti tiżdied mal-listi tal-ismijiet ta’ fibri ta’ tessuti stipulati fl-Annessi I u IX ta’ dan ir-Regolament.
               
            
                  (4)
               
               
                  Metodi uniformi għal analiżi kwantitattiva ta’ taħlitiet ta’ żewġ fibri tat-tessut huma previsti fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 1007/2011.
               
            
                  (5)
               
               
                  Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu mfissra metodi uniformi ta’ ttestjar għall-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti.
               
            
                  (6)
               
               
                  Id-Direttiva 96/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2011/74/UE (3), u d-Direttiva 2008/121/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2011/73/UE (5), jinkludu l-isem tal-fibra tat-tessut polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti. Billi d-Direttivi 96/73/KE u 2008/121/KE huma mħassra bir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 b’effett mit-8 ta’ Mejju 2012, huwa meħtieġ li l-isem ta’ din il-fibra tat-tessut jiġi inkluż fir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 b’effett minn din id-data.
               
            
                  (7)
               
               
                  Ir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 għandu jiġi emendat skont dan,
               
            ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
      Artikolu 1
      L-Annessi I, VIII, u IX mar-Regolament (UE) Nru 1007/2011 qed jiġu emendati kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.
      Artikolu 2
      Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
      Huwa għandu japplika mit-8 ta’ Mejju 2012.
      
         Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
         Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Jannar 2012.
         
            
               Għall-Kummissjoni
            
            
               Il-President
            
            José Manuel BARROSO
         
      
      
         (1)  ĠU L 272, 18.10.2011, p. 1.
      
         (2)  ĠU L 32, 3.2.1997, p. 1.
      
         (3)  ĠU L 198, 30.7.2011, p. 32.
      
         (4)  ĠU L 19, 23.1.2009, p. 29.
      
         (5)  ĠU L 198, 30.7.2011, p. 30.
      
         ANNESS
         L-Annessi I, VIII u IX mar-Regolament (UE) Nru 1007/2011 qed jiġu emendati kif ġej:
         
                     (1)
                  
                  
                     Fl-Anness I tiżdied ir-ringiela 49 li ġejja:
                     
                                 “49.
                              
                              
                                 Polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti
                              
                              
                                 fibra b’żewġ komponenti li tikkonsisti minn 10 % sa 25 % bil-massa ta’ fibrilli tal-poliammid inkorporati fil-matriċi tal-polipropilen”.
                              
                           
               
                     (2)
                  
                  
                     Il-Kapitolu 2 tal-Anness VIII hu emendat kif ġej:
                     
                                 (a)
                              
                              
                                 It-Tabella Sommarja qed tinbidel b’din li ġejja:
                                 “Tabella sommarja
                                 
                                 
                                             Metodu
                                          
                                          
                                             Qasam ta’ applikazzjoni (*)
                                             
                                          
                                          
                                             Reaġent
                                          
                                       
                                             Komponent li jinħall
                                          
                                          
                                             Komponent li ma jinħallx
                                          
                                       
                                             1.
                                          
                                          
                                             Aċetat
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Aċetun
                                          
                                       
                                             2.
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri ta’ proteina
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Ipoklorit
                                          
                                       
                                             3.
                                          
                                          
                                             Viskuż, kupru jew ċerti tipi ta’ modal
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Aċidu formiku u klorur taż-żingu
                                          
                                       
                                             4.
                                          
                                          
                                             Poliammid jew najlon
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Aċidu formiku, 80 % m/m
                                          
                                       
                                             5.
                                          
                                          
                                             Aċetat
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Alkoħol tal-benżil
                                          
                                       
                                             6.
                                          
                                          
                                             Triaċetat jew polilaktid
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Diklorometan
                                          
                                       
                                             7.
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri taċ-ċelluloża
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Aċidu sulfuriku, 75 % m/m
                                          
                                       
                                             8.
                                          
                                          
                                             Akriliki, ċerti modakriliki jew ċerti klorofibri
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Dimetilformammid
                                          
                                       
                                             9.
                                          
                                          
                                             Ċerti klorofibri
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Disulfid tal-karbonju/aċetun, 55,5/44,5 v/v
                                          
                                       
                                             10.
                                          
                                          
                                             Aċetat
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Aċidu aċetiku glaċjali
                                          
                                       
                                             11.
                                          
                                          
                                             Ħarir, poliammid jew najlon
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Aċidu sulfuriku, 75 % m/m
                                          
                                       
                                             12.
                                          
                                          
                                             Ġuta
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri tal-annimali
                                          
                                          
                                             Metodu bil-kontenut ta’ nitroġenu
                                          
                                       
                                             13.
                                          
                                          
                                             Polipropilen
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Ksilin
                                          
                                       
                                             14.
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Metodu ta’ aċidu sulfuriku konċentrat
                                          
                                       
                                             15.
                                          
                                          
                                             Klorofibri, ċerti modakriliki, ċerti elastani, aċetati, triaċetati
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Ċikloesanun
                                          
                                       
                                             16.
                                          
                                          
                                             Melamina
                                          
                                          
                                             Ċerti fibri oħra
                                          
                                          
                                             Aċidu formiku jaħraq 90 % m/m
                                          
                                       
                           
                                 (b)
                              
                              
                                 Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 1 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                 
                                             “2.
                                          
                                          
                                             suf (1), xagħar tal-annimali (2 u 3), ħarir (4), qoton (5), kittien (7), qanneb veru (8), ġuta (9), abaka (10), alfa (11), kajjar (12), broom (13), ramie (14), sisal (15), kupru (21), modal (22), proteina (23), viskuż (25), akrilik (26), poliammid jew najlon (30), poliester (35), polipropilen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).
                                          
                                       Dan il-metodu fl-ebda ċirkustanza ma hu applikabbli għal fibri aċetati li ġew deaċetilati fil-wiċċ.”
                              
                           
                                 (c)
                              
                              
                                 Il-punt 1.2 tal-metodu Nru 2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                 
                                             “2.
                                          
                                          
                                             qoton (5), kupru (21), viskuż (25), akrilik (26), klorofibri (27), poliammid jew najlon (30), poliester (35), polipropilen (37), elastan (43), fibri tal-ħġieġ (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).
                                          
                                       F’każ li jkun hemm preżenti fibri ta’ proteini differenti, il-metodu jagħti t-total tal-ammonti tagħhom iżda mhux il-kwantitajiet individwali tagħhom.”
                              
                           
                                 (d)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 3 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’ dan li ġej:
                                             “VISKUŻ, KUPRU JEW ĊERTI TIPI TA’ MODAL U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża l-aċidu formiku u l-klorur taż-żingu)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             
                                                         “2.
                                                      
                                                      
                                                         qoton (5), polipropilen (37), elastolefin (46) u melamina (47).
                                                      
                                                   Jekk jinstab li tkun preżenti fibra tal-modal, għandu jsir test preliminari biex jivverifika jekk din iddubx fir-reaġent.
                                             Dan il-metodu mhuwiex applikabbli għal taħlitiet li fihom, il-qoton ikun ġarrab degradazzjoni kimika eċċessiva, u lanqas meta l-viskuż jew il-kupru jiġi mdewweb għalkollox bil-preżenza ta’ ċerti żebgħat jew tirqim li ma jistgħux jitneħħew għalkollox.”
                                          
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 5 jinbidel b’dan li ġej:
                                             “5.   IL-KALKOLU U L-ESPRESSJONI TAR-RIŻULTATI
                                             Ikkalkola r-riżultati kif deskritt fl-istruzzjonijiet ġenerali. Il-valur ta’ “d” huwa ta’ 1,00, ħlief għall-qoton, li għalih “d” = 1,02 u għall-melamina, li għaliha “d” = 1,01.”
                                          
                                       
                           
                                 (e)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 5 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’li ġej:
                                             “AĊETAT U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża l-alkoħol tal-benżil)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             
                                                         “2.
                                                      
                                                      
                                                         triaċetat (24), polipropilen (37), elastolefin (46) melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).”
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (f)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 6 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’li ġej:
                                             “TRIAĊETATI JEW POLILAKTID U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża d-diklorometan)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             
                                                         “2.
                                                      
                                                      
                                                         suf (1), xagħar tal-annimali (2 u 3), ħarir (4), qoton (5), kupru (21), modal (22), viskuż (25), akrilik (26), poliammid jew najlon (30), poliester (35), polipropilen (37), fibra tal-ħġieġ (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).
                                                      
                                                   Nota
                                             Il-fibri tat-triaċetat li jkunu għaddew minn fażi finali li twassal għall-idroliżi parzjali ma jibqgħux idubu għalkollox fir-reaġent. F’każijiet bħal dawn, il-metodu mhuwiex applikabbli”.
                                          
                                       
                           
                                 (g)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 7 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’li ġej:
                                             “ĊERTI FIBRI TAĊ-ĊELLULOŻA U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża 75 % m/m aċidu sulfuriku)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             
                                                         “2.
                                                      
                                                      
                                                         poliester (35), polipropilen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).”
                                                      
                                                   
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 5 jinbidel b’dan li ġej:
                                             “5.   IL-KALKOLU U L-ESPRESSJONI TAR-RIŻULTATI
                                             Ikkalkola r-riżultati kif deskritt fl-istruzzjonijiet ġenerali. Il-valur ta’ “d” huwa ta’ 1,00, ħlief għall-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti, li għalih il-valur ta’ “d” huwa ta’ 1,01.”
                                          
                                       
                           
                                 (h)
                              
                              
                                 Il-punt 1.2 tal-Metodu Nru 8 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                 
                                             “2.
                                          
                                          
                                             suf (1), xagħar tal-annimali (2 u 3), ħarir (4), qoton (5), kupru (21), modal (22), viskuż (25), poliammid jew najlon (30), poliester (35), polipropilen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).
                                          
                                       Huwa applikabbli bl-istess mod għall-akriliki, u ċerti modakriliki, ittrattati b’żebgħat premetallizzati, iżda mhux għal dawk miżbugħin b’żebgħat afterchrome.”
                              
                           
                                 (i)
                              
                              
                                 Il-punt 1.2 tal-Metodu Nru 9 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                 
                                             “2.
                                          
                                          
                                             suf (1), xagħar tal-annimali (2 u 3), ħarir (4), qoton (5), kupru (21), modal (22), viskuż (25), akrilik (26), poliammid jew najlon (30), poliester (35), polipropilen (37), fibra tal-ħġieġ (44), elastomultiester (45), melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).
                                          
                                       Meta l-kontenut tas-suf jew tal-ħarir tat-taħlita jaqbeż il-25 %, għandu jintuża l-metodu Nru 2.
                                 Meta l-kontenut tal-poliammid jew tan-najlon tat-taħlita jaqbeż il-25 %, għandu jintuża l-metodu Nru 4.”
                              
                           
                                 (j)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 10 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’li ġej:
                                             “AĊETAT U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża l-aċidu aċetiku glaċjali)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             
                                                         “2.
                                                      
                                                      
                                                         ċerti klorofibri (27), primarjament il-fibri tal-klorur tal-polivinill, kemm jekk wara li jkunu ġew ikklorinati kif ukoll jekk le, polipropilen (37), elastolefin (46), melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).”
                                                      
                                                   
                                       
                           
                                 (k)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 11 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’li ġej:
                                             “ĦARIR JEW POLIAMMID U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża 75 % m/m aċidu sulfuriku)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             “1.   IL-QASAM TA’ APPLIKAZZJONI
                                             Dan il-metodu huwa applikabbli għal taħlitiet binarji, wara li titneħħa materja mhux fibruża, ta’:
                                             
                                                         1.
                                                      
                                                      
                                                         ħarir (4) jew poliammid jew najlon (30)
                                                         ma’
                                                      
                                                   
                                                         2.
                                                      
                                                      
                                                         suf (1), xagħar tal-annimali (2 u 3), polipropilen (37), elastolefin (46) melamina (47) u polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).”
                                                      
                                                   
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:
                                             “2.   IL-PRINĊIPJU
                                             Il-fibra tal-ħarir jew tal-poliammid jew tan-najlon tiddewweb minn piż xott magħruf tat-taħlita, b’75 % m/m ta’ aċidu sulfuriku (**).
                                             Ir-residwu jinġabar, jinħasel, jitnixxef u jintiżen. Il-piż tiegħu, korrett jekk meħtieġ, jitfisser bħala perċentwali tal-piż xott tat-taħlita. Il-perċentwali tal-ħarir jew tal-poliammid jew tan-najlon xott jinstab permezz tad-differenza.
                                             
                                                (**)  Il-ħarir selvaġġ, bħall-ħarir tussah, ma jdubx għal kollox f’75 % m/m ta’ aċidu sulfuriku.”"
						
                                          
                                       
                                             (iv)
                                          
                                          
                                             Il-punt 4 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             “4.   PROĊEDURA TAT-TEST
                                             Segwi l-proċedura deskritta fl-istruzzjonijiet ġenerali u kompli kif ġej:
                                             Mal-kampjun miżmum fi flask konikali b’tapp tal-ħġieġ ta’ kapaċità ta’ mill-inqas 200 ml, żid 100 ml ta’ 75 % m/m aċidu sulfuriku għal kull gramma tal-kampjuni u poġġi t-tapp. Ħawwad b’mod vigoruż u ħallih għal 30 minuta f’temperatura tal-kamra. Ħawwad mill-ġdid u ħallih joqgħod għal 30 minuta. Ħawwad għall-aħħar darba u ffiltra l-kontenut tal-flask minn ġewwa l-griġjol filtru miżun. Aħsel kwalunkwe fibri li jkun fadal mill-flask bir-reaġent ta’ 75 % ta’ aċidu sulfuriku. Aħsel ir-residwu fuq il-griġjol suċċessivament b’50 ml ta’ reaġent ta’ aċidu sulfuriku dilwit, 50 ml ilma u 50 ml ta’ soluzzjoni ta’ ammonja dilwita. Kull darba ħalli li l-fibri jibqgħu f’kuntatt mal-likwidu għal madwar 10 minuti qabel ma tapplika l-ġbid tal-arja. Fl-aħħar laħlaħ bl-ilma, waqt li tħalli l-fibri f’kuntatt mal-ilma għal madwar 30 minuta. Ixxotta l-griġjol bil-ġbid tal-arja, nixxef il-griġjol u r-residwu, berridhom u iżinhom.
                                             Fil-każ tat-taħlitiet b’żewġ fibri ta’ poliammid flimkien mal-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti, wara li tkun iffiltrajt il-fibri minn ġewwa l-griġjol filtru miżun u qabel ma tapplika l-proċedura tal-ħasil deskritta, aħsel ir-residwu darbtejn fuq il-griġjol filtru b’50 ml ta’ reaġent ta’ 75 % ta’ aċidu sulfuriku kull darba.”
                                          
                                       
                                             (v)
                                          
                                          
                                             Il-punti 5 u 6 qed jinbidlu b’dan li ġej:
                                             “5.   IL-KALKOLU U L-ESPRESSJONI TAR-RIŻULTATI
                                             Ikkalkola r-riżultati kif deskritt fl-istruzzjonijiet ġenerali. Il-valur ta’ “d” huwa ta’ 1,00, ħlief għas-suf, li għalih “d” = 0,985, għall-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti, li għalih “d” = 1,005 u għall-melamina, li għaliha “d” = 1,01.
                                             6.   PREĊIŻJONI
                                             Għal taħlita omoġenja ta’ materjali tat-tessuti, il-gradi ta’ fiduċja tar-riżultati miksuba b’dan il-metodu mhumiex akbar minn ± 1 għal grad ta’ fiduċja ta’ 95 %, ħlief għal taħlitiet b’żewġ fibri ta’ polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti li għalihom il-gradi ta’ fiduċja tar-riżultati mhumiex aktar minn ± 2.”
                                          
                                       
                           
                                 (l)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 14 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’li ġej:
                                             “ĊERTI FIBRI U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża l-aċidu sulfuriku kkonċentrat)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             
                                                         “2.
                                                      
                                                      
                                                         klorofibri (27) ibbażati fuq l-omopolimeri tal-klorur tal-vinil, kemm jekk wara li ġew ikklorinati kif ukoll jekk le, polipropilen (37), elastolefin (46), melamina (47) u l-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (49).
                                                      
                                                   Il-modakriliki konċernati huma dawk li jagħtu soluzzjoni limpida meta mgħaddsa fl-aċidu sulfuriku kkonċentrat (densità relattiva ta’ 1,84 f’20 °C).
                                             Dan il-metodu jista’ jintuża minflok il-metodi Nri 8 u 9.”
                                          
                                       
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:
                                             “2.   IL-PRINĊIPJU
                                             Il-kostitwent għajr il-klorofibra, il-polipropilen, l-elastolefin, il-melamina jew il-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti (jiġifieri l-fibri msemmija fil-paragrafu 1.1) jiddewweb minn piż xott magħruf tat-taħlita b’aċidu sulfuriku kkonċentrat (densità relattiva ta’ 1,84 f’20 °C). Ir-residwu li jikkonsisti mill-klorofibra, polipropilen, elastolefin, melamina jew mill-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti jinġabar, jinħasel, jitnixxef u jintiżen; il-piż tiegħu, korrett jekk meħtieġ, jitfisser bħala perċentwali tal-piż xott tat-taħlita. Il-perċentwali tat-tieni kostitwent jinkiseb permezz tad-differenza.”
                                          
                                       
                                             (iv)
                                          
                                          
                                             Il-punt 5 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             “5.   IL-KALKOLU U L-ESPRESSJONI TAR-RIŻULTATI
                                             Ikkalkola r-riżultati kif deskritt fl-istruzzjonijiet ġenerali. Il-valur ta’ “d” huwa ta’ 1,00, ħlief għall-melamina u għall-polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti, li għalihom il-valur ta’ “d” huwa ta’ 1,01.”
                                          
                                       
                           
                                 (m)
                              
                              
                                 Il-metodu Nru 16 huwa emendat kif ġej:
                                 
                                             (i)
                                          
                                          
                                             It-titolu huwa sostitwit b’li ġej:
                                             “MELAMINA U ĊERTI FIBRI OĦRA
                                             
                                             (Metodu li juża l-aċidu formiku jaħraq)”
                                          
                                       
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             Il-punt 1.2 qed jinbidel b’dan li ġej:
                                             
                                                         “2.
                                                      
                                                      
                                                         qoton (5), aramid (31) u polipropilen (37).”
                                                      
                                                   
                                       
                           
               
                     (3)
                  
                  
                     Fl-Anness IX qed tiddaħħal l-annotazzjoni 49:
                     
                                 “49.
                              
                              
                                 Polipropilen/poliammid b’żewġ komponenti
                              
                              
                                 1,00”.
                              
                           
               
            (*)  Lista dettaljata tal-fibri taħt kull metodu.”